1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 3 
ZnS (Zinkblende und Wurtzit). 
Zufolge genauen und eingehenden Untersuchungen von E. T. ALLEN 
und J. L. CRENsHAW! ist Wurtzit, bezw. Zinkblende stabil 
MNartzit: (e ZnS). SS X.» oberhalb: 1020? 
Zinkblende (8-ZnS) . . . . . . unterhalb 10200 
Der Umwandlungspunkt wird durch eine isomorphe Beimengung von 
FeS in der Konstitution des Minerals erniedrigt, durch andere Beimeng- 
ungen dagegen erhóht. 
ZnS beginnt bekanntlich schon unterhalb des Schmelzpunktes sich zu 
verflüchtigen, und zwar sehr erheblich. 
Die gerade erwähnten amerikanischen Forscher erhitzten Zinkblende 
schnell zu 15509, bei welcher Temperatur das Mineral nicht geschmolzen war. 
Zufolge FRiEpRIcH? gibt ZnS mit PbS, bezw. AgS und FeS ein 
Eutektikum. Der Kurvenzweig zwischen diesem Eutektikum und ZnS — 
wie auch die Schmelzkurve zwischen CusS und ZnS — wurde, wegen der 
starken Verfliichtigung von ZnS, nur bis zu einem gewissen Prozentsatz 
von ZnS erforscht; durch Extrapolation des restierenden Kurvenzweiges 
(siehe Fig. 1) ergibt sich annähernd der Schmelzpunkt, nämlich: 
bei PbS : ZnS . . . . . Schmelzp. von ZnS, etwa 1625? 
AE S» nS rs s 3 ..— , 1 1090! 
FPS Zn 5) habs OU > -_ = y 1610? 
pee Ee Sste An S «5. ieee » - = »'MxGBos 
somit wahrscheinlich etwa 16500. 
Bei einer — in elektrischem Tiegel-Schmelzofen (siehe unten, S. 5) 
ausgeführten — Untersuchung von mir (mit Assistance von Stud. chem. 
LrEPser) über die Verflüchtigung und über den Schmelzpunkt von ZnS 
ergab sich als Resultat : 
13509— 1375? (zufoige Messung mit optischem Pyrometer; Einwäge 
149.5 gr. ZnS); nur eine ganz geringe Verflüchtigung. 
13809— 1390? : eine geringe Verflüchtigung. 
14009— 1410: nicht unwesentliche Zunahme der Verflüchtigung. 
1425°— 14409: fortwährend Zunahme der Verflüchtigung. 
14759—1500?: sehr starke Verflüchtigung; die ZnS-Dämpfe waren bei 
15009 so dicht, daß man mit Wanner-Pyrometer nur zur Not durch die 
Dàmpfe durchsehen konnte. 
1 Die Sulfide von Zink, Cadmium und Quecksilber, Z. f. anorg. Ch. 79, 1913. 
? Die Zinkblende als Steinbildner. Met. V, 1908. 
